1918. No. r. DIE SULFID:SILIK AT-SCHMELZLÓSUNGEN. 95 
Wir besprechen ferner einige teils bei »reinem« und teils bei »un- 
reinem« Betrieb von einem und demselben Hochofen fallende Schlacken, 
die beinahe genau dieselben Prozente von SiO,, Al;O;, CaO, MgO usw. 
enthalten, die aber einen wechselnden Eisenprozent ergeben. Derselbe 
beträgt bei »reinem« Betrieb nur etwa 0.25 oder 0.5 ?/j FeO, während 
der Eisengehalt bei »unreinem« Betrieb zu mehreren Prozent steigen kann. 
Außerdem führen die bei »unreinem« Betrieb, 3: bei einer relativ niedrigen 
Fig. 32 (°0/)). Hochofenschlacke von Königin-Marie-Hütte (Analyse Nr. 64), be- 
steh end aus: überwiegend Melilith; ganz wenig Biotit, an den Melilith an- 
gewachsen (der Biotit zeichnet sich auf der Photographie als dünne Streifen 
in dem schwarzen Glas ab); dabei ein schwarzes, opakes, eisensulfidhaltiges Glas. 
Ofentemperatur entstandenen Schlacken, etwas weniger Sulfid wie bei 
»reinem« Betrieb (siehe S. 53). 
Als Beispiel nehmen wir einige Schlacken von der Kónigin-Marie-Hütte 
in Sachsen (1884), teils mit nur etwa 0.5 9/; FeO und teils mit einer etwas 
höheren Eisenmenge (siehe Analyse Nr.64 und Fig. 32). Sämtliche Schlacken 
zeigen — vom Sulfid abgerechnet — dieselbe mineralogische Zusammen- 
setzung, nämlich überwiegend Melilith, ein wenig Biotit und außerdem et- 
was Glas. 
In den eisenarmen, hell grünlich gefärbten Schlacken begegnen wir 
— und zwar in einer Menge von ungefähr 3.5 ?|| — den üblichen, in 
diesem Falle ganz schwach grünlich gefärbten Krystalliten, (Ca, Mn)S, die in 
grofser Ausdehnung als Einschlüsse innerhalb der Melilithkrystalle auftreten. 
